- ร่าง - 
กฎกระทรวง  
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร  
สำหรับอุ่นในไมโครเวฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
พ.ศ. .... 
 
 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม  พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒  และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด สองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับ กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร สำหรับ        
อุ่นในไมโครเวฟ ที่สัมผัสอาหารโดยตรง ทนความร้อนที่อุณหภูมิ ได้ไม่ต่ำกว่า 80 องศาเซลเซียส สำหรับใช้    
บรรจุอาหารและอุ่นครั้งเดียวด้วยไมโครเวฟ  
ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึง ภาชนะพลาสติกที่ใช้กับไมโครเวฟ  และถุงพลาสติก อื่นสำหรับบรรจุอาหาร  
ที่ประกาศแล้ว  
 ข้อ ๓ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร สำหรับอุ่นในไมโครเวฟ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 3022 -25xx ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ …. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง  ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร ประกาศ ณ วันที่ .. ……….. พ.ศ. …. 
  
      ให้ไว้ ณ วันที่                        พ.ศ. .... 
 
  
   (นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ)  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม     มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
THAI INDUSTRIAL STANDARD  
มอก. 3022–25XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับ อุ่นในไมโครเวฟ  
MICROWAVABLE FOOD PLASTIC BAG  FOR REHEATING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม       ICS91.83.080.01                                   ISBN 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-1- 
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร สำหรับอุ่นในไมโครเวฟ  
1. ขอบข่าย  
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุม ถุงพลาสติกที่สัมผัสอาหารโดยตรง ทนความร้อนที่อุณหภูมิได้    
ไม่ต่ำกว่า  80 °C สำหรับใช้บรรจุอาหารและอุ่น ครั้งเดียวด้วยไมโครเวฟ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า 
“ถุงพลาสติก” 
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ค รอบคลุมภาชนะพลาสติกที่ใช้กับไมโครเวฟ และถุงพลาสติกอื่น          
ที่ประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขึ้นไว้แล้ว  
2.  บทนิยาม  
2.1 ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับ อุ่นในไมโครเวฟ หมายถึง ถุงพลาสติกทำจากวัสดุชั้นเดียวหรือหลายชั้น        
ในกรณีที่เป็นวัสดุหลายชั้นให้ ขึ้นรูปด้วยวิธีเป่า วิธีประกบหรือวิธีรีดร่วม  โดยต้องมีชั้นที่สัมผัสอาหารเป็น   
พอลิเอทิลีน ( PE) หรือ พอลิพรอพิลีน (PP) เท่านั้น  
2.2 ปิดสนิท หมายถึง การปิดที่สามารถป้องกันมิให้อากาศภายนอกเข้าไปภายในได้  
3. แบบ  
3.1 ถุงพลาสติก แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
3.1.1 แบบทั่วไป  ปากเปิด  
3.1.2 แบบกดปิด  
4.  มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  
4.1 ความกว้างและความยาว  
ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ตามที่กำหนดในตารางที่ 1  
การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 10.2.1  
 
 
 
 
 
  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-2- ตารางที่ 1 ความกว้าง ความยาว และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  
(ข้อ 4.1) 
 หน่วยเป็นมิลลิเมตร  
ความกว้างหรือความยาว  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  
                              400 
401 ถึง    500 
501 ถึง    600 
601 ถึง    800 
801 ถึง   1 000  
         1 000   + 6 
 + 8 
 + 10 
 + 12 
 + 15 
 + 17  
4.2 ความหนา  
ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก  โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  5 µm  
การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 10.2.2 
5.  วัสดุ 
วัสดุที่ใช้ทำถุงพลาสติก ต้องเป็นดังนี้  
5.1 เรซิน 
ต้องเป็นเรซินชนิดบริสุทธิ์ ( virgin resin) ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร ( food contact grade)   
ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์ จากสถาบันที่เชื่อถือได้  
5.2 ชั้นสัมผัสอาหาร  
ต้องเป็นพอลิพรอพิลีน หรือ พอลิพรอพิลีน  
การวิเคราะห์ให้ปฏิบัติตาม มอก.  656 
5.3 ชั้นไม่สัมผัสอาหาร  
พลาสติกชนิดอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดใน ข้อ 5.2 ต้องเป็นเรซินบริสุทธิ์ ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร  
ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์ จากสถาบันที่เชื่อถือได้  
5.4 ซิป (เฉพาะถุงพลาสติกแบบกดปิด)  
 ต้องเป็นพอลิพรอพิลีน  
การวิเคราะห์ให้ปฏิบัติตาม มอก. 656  
 
 
 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-3- 
 6. คุณลักษณะที่ต้องการ  
6.1 ลักษณะทั่วไป 
6.1.1 ต้องสะอาด มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ปราศจากข้อบกพร่อง เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอม รูเข็ม  
6.1.2 ขอบและตะเข็บต้องเรียบร้อย  
6.1.3 กรณีมีการพิมพ์ที่ถุงพลาสติก ต้องชัดเจนและไม่เลอะเลือน  
 การทดสอบโดยการตรวจพินิจ  
6.2 คุณลักษณะด้านการใช้งาน  
6.2.1 การใช้ในไมโครเวฟ  
เมื่อทดสอบตามข้อ 10.3 แล้วต้องไม่มีลักษณะผิดปกติหรืออาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน  ไม่เกิดประกายไฟ
หรือสิ่งผิดปกติอื่น  
6.2.2 ความทนความร้อน  
เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4 ต้องไม่มีลักษณะผิดปกติที่อาจมีผลเสียต่อการใช้งาน เช่น  ไม่หดตัว หลอมเหลว 
หรือ ไม่เสียรูป 
6.2.3 ความทนการใช้งาน  
เมื่อทดสอบตามข้อ 10.5 ต้องไม่มีลักษณะผิดปกติที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน  และพลาสติกต้องไม่
หลอมเหลว แตก มีตำหนิ  หรือรั่วซึม 
6.2.4 ความต้านแรงดึงและยืดเมื่อขาด  
เมื่อทดสอบตามข้อ 10.6 ค่าความต้านแรงดึงต้องไม่น้อยกว่า 30 MPa และความยืดเมื่อขาดต้องไม่น้อย
กว่า 50% 
6.2.5 ความแข็งแรงของตะเข็บ  
เมื่อทดสอบตามข้อ 10.7 แล้วแรงดึงขาดต้องไม่น้อยกว่า  30 N 
6.2.6 ความแข็งแรงของแนวกดปิด  (เฉพาะแบบกดปิด)  
เมื่อทดสอบตามข้อ 10. 8 แล้ว แรงดึงในแนว กดปิดด้านนอก (เปิดจากปากถุง) ต้องมีค่าแรงดึงไม่น้อยกว่า   
1.0 N และแรงดึงในแนวกดปิด ด้านใน (เปิดจากด้านใน ถุง) ต้องมีค่าแรงดึงมากกว่า 2.3 N 
6.3 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย  
6.3.1 สี 
6.3.1.1 สีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)  
 ต้องเป็นไปตาม มอก. 1069 หรือต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสัมผั สอาหาร มีความปลอดภัยและไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  
ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิ เคราะห์จากสถาบันที่เชื่อถือได้  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-4- 6.3.1.2 ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)  
ต้องไม่พิมพ์ด้านที่สัมผัสอาหารโดยตรง และ เมื่อทดสอบตาม 10.9 แล้ว สีที่ใช้พิมพ์ต้องไม่หลุดติด
แถบกระดาษกาวย่น  
6.3.2 ปริมาณสารที่ละลายออกมา (เฉพาะชั้นสัมผัสอาหาร)  
ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 2 
ตารางที่  2 ปริมาณสารที่ละลายออกมา  
 (ข้อ 6.3.2) 
 
รายการที่  การทดสอบ  ตัวทำละลายที่ใช้สกัด  เกณฑ์ที่กำหนด  
ไม่เกิน  
(mg/dm3) วิธีทดสอบ  
1 โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนส
ที่ใช้ทำปฏิกิริยา  น้ำกลั่น  10 
มอก. 656* 2 สิ่งที่เหลือจากการระเหย  สารละลายกรดแอซีติก 4%
เศษส่วนโดยปริมาตร  30 
น้ำกลั่น  30 
เอทานอล  
20% เศษส่วนโดยปริมาตร  30 
นอร์แมลเฮปเทน  30 
3 โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)  สารละลายกรดแอซีติก 4% 
เศษส่วนโดยปริมาตร  1 
หมายเหตุ  * กรณีตัวทำละลายที่ใช้สกัดเป็น น้ำกลั่น สารละลายกรดแอซีติก และเอทานอล ให้อุณหภูมิที่ใช้สกัดเป็น 
(95+2) oC 
6.3.3 โลหะในพลาสติก  
ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 3 
ตารางที่  3 โลหะในพลาสติก  
(ข้อ 6.3.3) 
 
รายการที่  คุณลักษณะ  เกณฑ์ที่กำหนด  
ไม่เกิน  
(mg/dm3) วิธีทดสอบ  
1 ตะกั่ว 100 มอก. 656  
2 แคดเมียม  100 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-5- 
 7. การบรรจุ 
7.1 ให้บรรจุถุงพลาสติกในภาชนะบรรจุสะอาด ป้องกันสิ่งสกปรก ความชื้น และการปนเปื้อนจากภายนอกได้ทั้งใน
ระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง  
7.2 กรณีภาชนะบรรจุมีการพิมพ์ สีต้องไม่เปื้อนผิวถุงพลาสติก  
8.  เครื่องหมายและฉลาก  
8.1 ที่ภาชนะบรรจุถุงพลาสติกหรือที่ห่อหุ้ม ถุงพลาสติกทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน ง่าย 
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้  
(2) ความกว้าง และความยาว เป็นมิลลิเมตร  
(3) ความหนาระบุ  เป็นไมโครเมตร  
(4) แบบ 
(5) อุณหภูมิใช้งานสูงสุดและต่ำสุด  เป็นองศาเซลเซียส  
(6) จำนวน เป็นใบ หรือน้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม  
(8) ข้อแนะนำการใช้งาน เช่น ระยะเวลา กับวัตต์การใช้งาน  
(9)  สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีลักษณะสัดส่วนตาม
ภาคผนวก ก.  
  หมายเหตุ สัญลักษณ์ตามภาคผนวก  ก. มีขนาดเท่าใดและสีใดก็ได้  
(10) เดือน ปี ที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ  
(11) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
8.2 ที่ถุงพลาสติกทุกใบ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
และไม่ลบเลือนหาย  
(1) ชนิดพลาสติก (กรณีหลายชั้นให้ระบุจากชั้นนอกสุดไปถึงในสุด โดยไม่ต้องใส่สัญลักษณ์พลาสติกรีไซเคิล)  
(2) ข้อความหรือเครื่องหมายที่สื่อถึงวิธีการใช้และคำเตือนอย่างน้อย ดังนี้ “ใช้ครั้งเดียว” และ “ใช้อุ่นใน
ไมโครเวฟได้” 
(3)  สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีลักษณะสัดส่วนตาม
ภาคผนวก ก.  
  หมายเหตุ สัญลักษณ์ตามภาคผนวก  ก. มีขนาดเท่าใดและสีใดก็ได้  
8.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น  
 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-6- 9. การชักตัวอย่าง และเกณฑ์ตัดสิน  
9.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ข. 
10. การทดสอบ  
10.1 ทั่วไป 
10.1.1 ให้ใช้วิธีที่กำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ เทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้ใช้วิธีที่กำหนดใน
มาตรฐานนี้  
10.1.2 หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น น้ำและสารเคมีที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์เหมาะสำหรับใช้ในการวิเคราะห์  
10.1.3 ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ (27  2) °C และความชื้นสัมพัทธ์ (65  10)% หลังจากเก็บชิ้นทดสอบไว้ที่ภาวะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  40 h 
10.2 การวัดขนาด 
10.2.1  ความกว้างและความยาว  
10.2.1.1 เครื่องมือ  
เครื่องวัดละเอียด  1 mm 
10.2.1.2 วิธีวัด 
(1) ความกว้าง  
(1.1)  ถุงพลาสติกแบบไม่ขยายข้าง  
 พับตัวอย่าง โดยให้ปากถุงทับกับก้นถุง แล้ววัดความกว้างตามแนวที่พับ  
(1.2)  ถุงพลาสติกแบบขยายข้าง  
วัดความกว้างของตัวอย่างเมื่อพับส่วนขยายข้าง (𝑊1) และวัดความกว้างของส่วนขยาย
ข้าง (𝑊2) (ดูรูปที่ 1) แล้วคำนวณหาความกว้างของตัวอย่าง  จากสูตร 
𝑊= 𝑊1+2𝑊2 
เมื่อ    𝑊 คือ   ความกว้างของตัวอย่าง เป็น มิลลิเมตร  
𝑊1 คือ   ความกว้างเมื่อพับส่วนขยายข้าง เป็ นมิลลิเมตร  
𝑊2 คือ ความกว้างของส่วนขยายข้าง เป็น มิลลิเมตร  
 (2) ความยาว  
 พับตัวอย่าง โดยให้ขอบด้านข้างทับกัน แล้ววัดความยาว  (l) ตามแนวที่พับโดยวัดจากตะเข็บ
ล่างก้นถุง (ดูรูปที่ 1) ถึงปากถุง (เฉพาะถุงพลาสติกแบบทั่วไป  ปากเปิด) หรือ ซิป (เฉพาะ
ถุงพลาสติกแบบกดปิด)  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-7- 
  
 
(ก) แบบทั่วไปปากเปิด  
 
 
(ข) แบบกดปิด  
 คำอธิบาย  
 W1 คือ ความกว้างของถุงพลาสติก เป็นมิลลิเมตร  
 W2 คือ ความกว้างของส่วนขยายข้าง เป็น มิลลิเมตร  
 l คือ ความยาวของถุงพลาสติก เป็นมิลลิเมตร  
รูปที่ 1  ตัวอย่างรูปร่างทั่วไปของถุงพลาสติก  
(ข้อ 10.2.1.2 (1.2) และข้อ 10.2.1.2 (2))  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-8- 10.2.2 ความหนา  
10.2.2.1 เครื่องมือ  
เครื่องวัดความหนาละเอียด 0.001 mm มีก้านวัด ( spindle) เป็นแท่งทรงกระบอก ผิวเรียบขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ( 5  0.01) mm 
10.2.2.2 วิธีวัด 
ตัดตัวอย่างและแผ่ออก วัดความหนาที่ตำแหน่ง ต่าง ๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยวัดห่างจากขอบปาก 
ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 5 mm หาค่าเฉลี่ยแล้วรายงานผล  
10.3 การทดสอบการใช้ในไมโครเวฟ  
10.3.1 เครื่องมือ  
เตาไมโครเวฟตาม มอก.  1845 หรือ มอก. 1773 กำลังไฟฟ้า  800 w ถึง 2 000 w  
10.3.2 การเตรียมตัวอย่าง  
ให้ใช้ถุงพลาสติกทั้งใบเป็นชิ้นทดสอบ  
10.3.3 วิธีทดสอบ  
10.3.3.1 นำบีกเกอร์ที่ใส่น้ำ  50 ml วางในเตาไมโครเวฟในข้อ  10.3.1 และวางตัวอย่างถุงพลาสติกไว้ด้านข้าง
ของบีกเกอร์ แล้วเลือกให้ความร้อนที่กำลังไฟฟ้าระหว่าง  800 w ถึง 1 800  w ตามเวลาที่กำหนดใน
ตารางที่ 4 ตรวจพินิจตัวอย่างในระหว่างการทดสอบ โดยสังเกตประกายไฟหรือสิ่งผิดปกติอื่น พร้อม
ทั้งลักษณะตัวอย่ าง หลังจากนั้นนำออกจากเตาไมโครเวฟ  
10.3.3.2 ปล่อยเตาไมโครเวฟและตัวอย่างให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิ (27  5) °C 
ตารางที่ 4 เวลาที่ให้ความร้อน  
(ข้อ 10.3.3.1)  
กำลังไฟฟ้า  
วัตต์ เวลาที่ใช้  
วินาที 
1 800 60 
1 300 120 
1 100 150 
  800 180 
 
10.4 การทดสอบการทนความร้อน  
10.4.1 เครื่องมือ  
ตู้อบแบบอากาศหมุนเวียนควบคุมอุณหภูมิได้ถึงอุณหภูมิใช้งาน  2 °C 
 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-9- 
 10.4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ  
ให้ใช้ถุงพลาสติกตัวอย่างทั้งใบเป็นชิ้นทดสอบ เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ  (27  5) °C เป็นเวลาอย่างน้อย  
2 h 
10.4.3 วิธีทดสอบ  
นำตัวอย่างในข้อ  10.4.2 เข้าตู้อบแบบอากาศหมุนเวียน ที่ตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก        
เมื่ออุณหภูมิได้ตามที่กำหนด ให้เริ่มจับเวลาเป็นเวลา  10 min จากนั้นนำออกมาและปล่อยให้เย็นลงถึง
อุณหภูมิ (27  5) °C เป็นเวลา  30 min แล้วตรวจพินิจ  
10.5 ความทนการใช้งาน  
10.5.1 เครื่องมือ  
10.5.1.1 เตาไมโครเวฟตามข้อ 10.3.1 
10.5.1.2 ตู้แช่แข็ง ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ถึงอุณหภูมิใช้งาน   3 °C 
10.5.1.3 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล พร้อมด้วยเทอร์โมคับเปิลประเภท K หรือ J 
10.5.2 การเตรียมตัวอย่าง  
ให้ใช้ถุงพลาสติกทั้งใบเป็น ชิ้นทดสอบ  
10.5.3 น้ำมันมะกอก ตามชั้นคุณภาพเจพี ( JP grade) หรือน้ำมันพืชอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ามี สมบัติ ดังนี้  
- ความหนาแน่นสัมพัทธ์  0.908 ถึง 0.914 
- ค่าของกรด ไม่เกิน 1.0 
- ค่าแซพอนิฟิเคชัน 186 ถึง 194  
- ค่าสารที่แซพอนิฟายไม่ได้  (unsaponifiable matter)  ไม่เกิน  1.5% 
- ค่าไอโอดีน 79 ถึง 88 
10.5.4 วิธีทดสอบ  
10.5.4.1 ใส่น้ำมันมะกอก (ข้อ  10.5.3) ที่มีอุณหภูมิ 80  °C ในตัวอย่างประมาณ  50% ของความจุระบุ  ปิดถุง
ให้สนิท ตั้งไว้ให้เย็นเป็นเวลา 30 min 
10.5.4.2 นำตัวอย่างจากข้อ 10.5.4.1 เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำสุดที่ระบุไว้ที่ฉลาก  อย่างน้อยเป็นเวลา 24  h แล้ว
ตรวจพินิจ  
10.5.4.3 นำตัวอย่างจากข้อ 10.5.4.2 ไปใส่ในเตาไมโครเวฟตามข้อ  10.5.1.1 ทันทีหลังจากนำออกจาก
อุณหภูมิตามข้อ 10.5.4.2 ให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ระบุไว้ที่ฉลาก   
10.5.4.4 นำออกจากเตาไมโครเวฟ แล้วตรวจพินิจ  และการรั่วซึม  
 
 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-10- 10.6 การทดสอบความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด  
10.6.1 เครื่องมือ  
10.6.1.1 เครื่องทดสอบความต้านแรงดึงที่มีความเที่ยง  1% 
10.6.1.2 เครื่องวัดละเอียด 0.01 mm 
10.6.1.3 ไมโครมิเตอร์วัดละเอียด 0.001 mm 
10.6.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ  
ตัดชิ้นทดสอบกว้าง 5 mm ถึง 25.4 mm และยาวอย่างน้อย 150 mm ทั้งสองแนว แนวละ  1 ชิ้นต่อ
ตัวอย่าง  
10.6.3 วิธีทดสอบ  
10.6.3.1 เก็บชิ้นทดสอบไว้ที่สภาวะตามข้อ 10.1.3 แล้วหาพื้นที่ภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบ (กว้าง x หนา) 
โดยวัดความหนาด้วยไมโครมิเตอร์ ตามข้อ 10.6.1.3 และความกว้างด้วยเครื่องวัด ตามข้อ 10.6.1.2  
10.6.3.2 ยึดชิ้นทดสอบด้วยปากจับของเครื่องทดสอบ ดึงชิ้นทดสอบด้ว ยอัตราการเคลื่อนที่ของปากจับ ตามที่
กำหนดในตารางที่  4 จนชิ้นทดสอบขาดแล้วปฏิบัติดังนี้  
(1) บันทึกแรงดึงสูงสุดที่ทำให้ชิ้นทดสอบขาด เป็นนิวตัน  แล้วคำนวณความต้านแรงดึง ตามข้อ 
10.6.4.1 
(2) บันทึกความยาวของชิ้นทดสอบ ณ จุดขาด เป็นมิลลิเมตร แล้วคำนวณค่าความยืดเมื่อขาด ตาม
ข้อ 10.6.4.2 
ตารางที่  4 อัตราการเคลื่อนที่ของปากจับ  
(ข้อ 10.6.3.2) 
 
ร้อยละความยืดเมื่อขาด  ระยะระหว่างปากจับบน -ล่าง 
มิลลิเมตร  อัตราการเคลื่อนที่ของปากจับ  
มิลลิเมตรต่อนาที  
50 ถึง 100  100 50 
มากกว่า 100  50 500 
10.6.4 วิธีคำนวณ  
10.6.4.1 คำนวณหาความต้านแรงดึง จากสูตร          
𝑆= 𝐹
𝐴 
เมื่อ    𝑆 คือ   ความต้านแรงดึง เป็นเมกะพาสคัล  
𝐹 คือ   แรงดึงสูงสุดที่ทำให้ชิ้นทดสอบขาด เป็นนิวตัน  
𝐴 คือ พื้นที่ภาคตัดขวางของชิ้นทดสอบ เป็นตารางมิลลิเมตร  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-11- 
 10.6.4.2 คำนวณหาความยืดเมื่อขาด จากสูตร  
𝑇=(𝑙1−𝑙0
𝑙0)×100  
เมื่อ    𝑇 คือ ความยืดเมื่อขาด เป็นร้อยละ  
  𝑙0 คือ    ความยาวเริ่มต้น เป็นมิลลิเมตร  
  𝑙1 คือ    ความยาว ณ จุดขาด เป็นมิลลิเมตร  
10.6.5 การรายงานผล 
ให้รายงานค่าเฉลี่ยของความต้านแรงดึง เป็นเมกะปาสคาล และความยืดเมื่อขาด เป็นร้อยละ  
10.7 ความแข็งแรงของตะเข็บ  
10.7.1 เครื่องทดสอบความต้านแรงดึงเช่นเดียวกับข้อ 10.6.1 
10.7.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ  
ตัดตัวอย่างกว้าง (25.4  0.1) mm และความยาวมากกว่าระยะห่างระหว่างปากจับ จำนวน 5 ชิ้น      
โดยตัดตั้งฉากกับแนวตะเข็บของตัวอย่าง และเมื่อคลี่ชิ้นทดสอบออกแล้วตะเข็บต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางชิ้น
ทดสอบ  
10.7.3 วิธีทดสอบ  
10.7.3.1 คลี่ชิ้นทดสอบออก ยึดชิ้นทดสอบกับปากจับของเครื่องทดสอบแรงดึงทั้ง 2 ด้าน โดยให้ตะเข็บอยู่ตรง
กลางโดยให้ระยะห่างระหว่างปากจับบนและล่างห่างกัน 25 mm สำหรับตัวอย่างที่มีการยืดตัวต่ำ
กว่า 100 % ถ้าตัวอย่างมีการยืดตัวมากกว่า 100 % ให้ระยะห่างระหว่างปากจับเท่ากับ 10 mm 
10.7.3.2 ดึงชิ้นทดสอบด้วยอัตรา (275  5) mm/min จนชิ้นทดสอบแยกออกจากกันตรงรอยตะเข็บ บันทึก
เป็นแรงดึงขาด กรณีชิ้นทดสอบขาดนอกรอยตะเข็บ ให้ถือค่านั้นเป็นค่าแรงดึงขาด  
10.7.4 การรายงานผล  
ให้รายงานค่าเฉลี่ยของแรงดึงขาด เป็นนิวตัน  
10.8 การทดสอบความแข็งแรงของแนวกดปิด  (เฉพาะแบบกดปิด)  
10.8.1 เครื่องมือ  
เครื่องทดสอบแรงดึงตามข้อ 10.6.1.1 
10.8.2  การเตรียมชิ้นทดสอบ  
ตัดตัวอย่างกว้าง (15  0.1) mm และความยาวเพียงพอเป็นชิ้นทดสอบจำนวน 5 ชิ้น โดยตัดตั้งฉากกับ
แนวกดปิดของตัวอย่างแต่ละด้าน และเมื่อคลี่ชิ้นทดสอบออกแล้วแนวกดปิดต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางชิ้น
ทดสอบ  
 
 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-12- 10.8.3 วิธีทดสอบ  
10.8.3.1 คลี่ชิ้นทดสอบออก ยึดชิ้นทดสอบกับปากจับของเครื่องทดสอบแรงดึงทั้ง 2 ด้าน โดยให้แนวกดปิดอยู่
ตรงกลางห่างจากที่ยึดข้างละประมาณ 25 mm (ดูรูปที่ 2)  
(1) กรณีชิ้นทดสอบมีความยาวน้อยกว่าข้างละ 25 mm ให้ต่อชิ้นทดสอบด้วยวัสดุที่ยึดติดได้แน่น
และแข็งแรงเพียงพอ  เช่น เทปกาว จนมีความยาว 25 mm โดยเมื่อทดสอบแรงดึงแล้ว ชิ้น
ทดสอบต้องไม่ขาดที่รอยต่อ  
(2) กรณีทดสอบแรงดึงในแนวกดปิดด้านนอก ให้ยึดปากจับเข้ากับปลายทั้ง 2 ด้านของปากถุง  
(3) กรณีทดสอบแรงดึงในแนว กดปิดด้านใน ให้ยึดปากจับเข้ากับปลายทั้ง 2 ด้านของ ตัวถุง 
10.8.3.2 ดึงชิ้นทดสอบด้วยอัตราการเคลื่อนที่ของปากจับ (500  50) mm/min จนชิ้นทดสอบแยกออกจาก
กันตรงแนวกดปิด บันทึกเป็นแรงดึง สูงสุด 
 
รูปที่ 2 ภาพตัดขวางแสดง ตำแหน่งการดึงชิ้นทดสอบความแข็งแรงของแนวกดปิด  
(ข้อ 10.8.3.1) 
10.8.3.3 การรายงานผล  
 ให้รายงานค่าเฉลี่ยของแรงดึง สูงสุด เป็นนิวตัน  
10.9 ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี) (เฉพาะด้านที่ไม่สัมผัสอาหารโดยตรง)  
10.9.1 อุปกรณ์  
แถบกระดาษกาวย่นตาม มอก. 619 หรือแถบกระดาษกาวอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า  
10.9.2 การเตรียมตัวอย่าง  
ให้ใช้ถุงพลาสติกทั้งใบเป็น ชิ้นทดสอบ  
10.9.3 วิธีทดสอบ  
ติดแถบกระดาษกาวย่นบนตัวอย่างส่วนที่มีการพิมพ์  ดึงแถบกระดาษกาวย่นขึ้นทันทีในแนวตั้งและตรวจ
พินิจที่แถบกระดาษกาวย่น  ทำการทดสอบจนครบจำนวน 3 ชิ้น  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-13- 
 ภาคผนวก ก.  
สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
(ข้อ 8.1 (9) และข้อ 8.2 (3)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-14- ภาคผนวก ข.  
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน  
(ข้อ 9.1) 
ข.1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง ถุงพลาสติก  แบบเดียวกัน ทำจากวัสดุเดียวกัน มีรูปร่าง ขนาดและความหนาเดียวกัน      
ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน  
ข.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากัน ทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้  
ข.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบการบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก  
ข.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 2 หน่วยภาชนะบรรจุ  
ข.2.1.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 7. และ ข้อ  8. จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนด  
ข.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบ มิติ และลักษณะทั่วไป  
ข.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก. 1 
ข.2.2.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 6.1 ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่
กำหนดในตารางที่ ก. 1 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ตารางที่ ข.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบ มิติและลักษณะทั่วไป  
(ข้อ ข.2.2) 
 
ขนาดรุ่นใบ  ขนาดตัวอย่าง  เลขจำนวนที่ยอมรับ  
ไม่เกิน 10 000  
10 001 ถึง 35 000  
35 001 ถึง 150 000  
150 001 ถึง 500 000  
ตั้งแต่  500 001 ขึ้นไป 32 
50 
80 
125 
200 0 
1 
2 
2 
3 
 
ข.2.3 การชักตัวอย่างและกา รยอมรับสำหรับการทดสอบ วัสดุ 
ข.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน  จำนวน 3 หน่วย 
ข.2.3.2 ตัวอย่างทุกตัวต้องเป็นไปตามข้อ 5.2 และข้อ 5.4 (เฉพาะถุงพลาสติกแบบกดปิด)  จึงจะถือว่า
ถุงพลาสติกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ข.2.4 การชักตัวอย่างและกา รยอมรับสำหรับการทดสอบการใช้ใน ไมโครเวฟ  
ข.2.4.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 5 ใบ 
ข.2.4.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นไปตามข้อ 6.2.1 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3022 -25XX 
 
-15- 
 ข.2.5 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความทนความร้อน  
ข.2.5.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 5 ใบ 
ข.2.5.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นไปตามข้อ 6.2.2 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ข.2.6 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความทนการใช้งาน  
ข.2.6.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 5 ใบ 
ข.2.6.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นไปตามข้อ 6.2.3 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ข.2.7 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความต้านแรงดึงและยืดเมื่อขาด  
ข.2.7.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่ นเดียวกัน จำนวน 10 ใบ 
ข.2.7.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นไปตามข้อ 6.2.4 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ข.2.8 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความแข็งแรงของตะเข็บ  
ข.2.8.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 10 ใบ (ถุงพลาสติกอื่น) 
ข.2.8.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นไปตามข้อ 6.2.5 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ข.2.9 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบ ความแข็งแรงของแนวกดปิด  (เฉพาะถุงพลาสติกแบบ
กดปิด)  
ข.2.9.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 10 ใบ  
ข.2.9.2 ตัวอย่างทุกใบต้องเป็นไปตามข้อ 6.2.6 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ข.2.10 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัย  (ยกเว้นความคงทนของ
สีที่ใช้พิมพ์)  
ข.2.10.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 100 ใบ โดยทำเป็นตัวอย่างรวม  
ข.2.10.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.3.1.1  และข้อ 6.3.2 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด  
ข.2.11 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบ ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์  (ถ้ามี) 
ข.2.11.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ใบ  
ข.2.11.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.3.1.2 จึงจะถือว่าถุงพลาสติกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ก.3 เกณฑ์ตัดสิน 
ตัวอย่างถุงพลาสติกต้องเป็นไปตามข้อ ข.2.1.2 ข้อ ข.2.2.2 ข้อ ข.2.3.2 ข้อ ข.2.4.2 ข้อ ข.2.5.2 ข้อ ข.2.6.2 
ข้อ ข.2.7.2 ข้อ ข.2.8.2  ข.2.9.2 ข้อ ข.2.10.2 และข้อ ข.2.11.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าถุงพลาสติกนั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้  
 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น